302 0. Bütschli: [16 



driingenen Partie ausstrahlen, erhalten haben. Es sind dies ganz 

 ähnliche Bilder, wie sie auf umgekehrtem Wege bei der Aus- 

 trocknung der mit Chloroformöl imbibierten Stücke gelegentlich beob- 

 achtet wurden. Im allgemeinen entsprachen diese Erscheinungen bei 

 der Einbettung des Tabaschir in geschmolzenem Kanadabalsam völlig 

 denen, welche ich 1898 für Stärkekörner, Cellulosefasern, Knorpel- 

 grundsubstanz und andere quellbare Körper von feinvvabiger Struktur 

 geschildert habe. 



Der Strukturcharakter ist in dem Gel und dem Tabaschir 

 wesentlich der gleiche und durchaus wabenartig. Am schönsten tritt 

 er hervor an dem auf Fig. 7 Tf. V (1730) abgebildeten, ganz 

 dünnen Splitter von Tabaschir und dem Fragment des Gels (Nr. 93), 

 das auf Fig. 5 Tf. V (2900) dargestellt ist. Das Wabenwerk ist teils 

 ganz unregelmäßig gleichförmig ausgebildet, teils tritt eine mehr 

 oder minder ausgesprochene Neigung zu reihig-faseriger Anordnung 

 hervor, wie dies die Photographie Tf. V Fig. 2 von Tabaschir schön 

 zeigt. Auch in den Gel kann man die reihig -faserige Ausbildung 

 vielfach beobachten; manchmal ist sie sogar sehr ausgeprägt, was 

 Tf. V Fig. 5 gut wiedergiebt. An letzterer Stelle schien auch eine 

 kreuzstreifige Anordnung stellenweise angedeutet zu sein, wie ich sie 

 als Ergebnis von Zugwirkungen in wabig strukturierten Gallerten 

 vielfach nachgewiesen habe (s. 1898. fr. 176 ft"., p. 191 ff.). Die 

 Größenverhältnisse der Waben sind ziemlich verschieden. Bei dem 

 Tabaschir ergeben sie sich aus den Photographien Tf. Y Fig. 2, 4 

 und 7, und Tf. VI Fig. 6 übereinstimmend zu 1,4 — 1,5 [jl; ein 

 ähnlicher Wabendurchmesser ergiebt sich ferner für den Gel von 1893 

 aus Fig. 3 Taf. V, nämlich 1,5 [j>; dagegen berechnet sich der Durch- 

 messer der Waben der beiden ran Ucmmclcn achen Gel aus den 

 Photographien Tf. V Fig. 1 u. 5 nur auf 0,91 — 1,0 [x. Letztere 

 sind daher jedenfalls viel feiner strukturiert. 



Sowohl der Tabaschir als die künstlichen Gel lassen sich 

 sehr intensiv färben. Versuche wurden angestellt mit Säure- 

 fuchsin, Orcein und Dahlia in alkoholischen Lösungen. Die Stücke 

 wurden dann kurz in absolutem Alkohol ausgewaschen, darauf 

 in Xylol übergeführt und nach völligem Auswaschen getrocknet. ^) 



1) Die leichte und intensive Färbbarkeit des Hydrophans in Anilinfarben 

 beobachtete schon Behrens (1871, p. 521). Er fand besonders Fuchsin hierfür sehr 

 geeignet. Die selbst mit Wasser in der Siedhitze nicht ausziehbare Farbe wird 

 durch heißen Alkohol in kurzer Zeit entfernt. Er verwendete dies Verfahren 

 mit Vorteil zum Nachweis von Hydrophaneinschlüsseu in der Opalsubstanz, welche 



